60 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Aus diesen Zahlen geht hervor, daß nach 45 stündigem Erhitzen bei 

 400° noch keine Umwandlung von Markasit in Pyrit stattgefunden hat, 

 während nach 45 stündigem Erhitzen auf 500° vollkommene Umwandlung 

 eingetreten ist. Es war dies schon an der Farbe des unzersetzten Pulvers 

 zu erkennen. Nach dem Behandeln bei 500° sahen beide Pulver gleich- 

 mäßig gelb aus und waren nicht mehr zu unterscheiden, während nach 

 der Behandlung bei 400° der Markasit seine ursprüngliche graue Farbe 

 beibehalten hatte. Merkwürdigerweise behielten die Pulver bei der Destil- 

 lation im Vakuum, obgleich sie bis auf nahezu 500° erhitzt worden 

 waren, ihre ursprünglichen Farben bei, sodaß im Vakuum bei dieser 

 Temperatur noch keine Umwandlung von Markasit in Pyrit vor sich ge- 

 gangen war. Es kann demnach die Umwandlung von Markasit in Pyrit 

 nicht als Grund dafür angesehen werden, daß die Destillation im Vakuum 

 kein klares Ergebnis gezeitigt hat. 



Von einer Umwandlung von S 2 Fe in eine dritte Modifikation bei 

 400°, die J. Königsberger und 0. Eeichenheim aus ihren Versuchen an- 

 genommen haben, konnten weder Allen, Crenshaw und Johnston noch ich 

 etwas bemerken. 



IL Teil: Magnetkies. 

 Der Magnetkies hat wegen seiner wechselnden Zusammensetzung das 

 Interesse der Mineralogen bis zum heutigen Tage in Anspruch genommen. 

 Es liegt zwar ein großes Analysenmaterial vor, doch hat dasselbe nicht 

 auf eine bestimmte Formel geführt. Die Formeln S 8 Fe 7 , S 9 Fe 8 , Si2Fe n , 

 SFe spiegeln nur eine verschwindend kleine Anzahl von Analysen wieder 

 und entbehren deshalb jeder Wahrscheinlichkeit. Lindström 1 ) hat 1875 

 von 30 ausgewählten Analysen das Verhältnis von Eisen zu Schwefel be- 

 rechnet und gefunden, daß der Schwefelgehalt, wenn man den Eisengehalt 

 gleich 1 setzt, zwischen 1,06 und 1,19 schwankt. Da sich inzwischen die 

 Anzahl der Analysen ganz beträchtlich vermehrt hat, ist es der Mühe 

 wert, das ganze Material einer erneuten Sichtung zu unterziehen, um fest- 

 zustellen, ob ein bestimmter Formeltypus vielleicht vorherrscht, oder ob 

 sich sonst ein Anhalt für die Zusammensetzung des Magnetkieses ergibt. 

 Zu diesem Zweck habe ich für sämtliche in Hintzes Handbuch 2 ) aufge- 

 führten, sowie für die später veröffentlichten Analysen das Atomverhältnis 

 S : Fe ermittelt. Da ein stichhaltiger Grund für die Abtrennung des so- 

 genannten Troilits nicht vorliegt, habe ich seine Analysen denen des Magnet 

 kieses angegliedert. Kobalt und Nickel wurden in Eisen umgerechnet. 



i) Öfv. Ak. Stockh. 32 (1875) Nr. 2. S. 25. 

 2) Nr. 17. S. 653. 



